—  722  — 
Tabella  IL 
Leghe 
Comp 
osizione 
Densità  trovata 
Densità 
à 
centesimale 
-L'O 
calcolata 
I 
SnBi 
63,84 
36,157  j 
8,7450 
8,7503 
8,5660 
8,7476 
8,7228 
+  0,0248 
II 
Sili  BÌ3 
43,02 
56,98 
8,5640 
8,5729 
8,5676 
8,5419 
0,0257 
III 
Sila  Cd 
67,77 
32,23  1 
7,6790 
7,6814 
9,4796 
7,6802 
7,6710 
0,0092 
IV 
Bis  Cd2 
73,58 
26,42  1 
9,4710 
9,4720 
10,497 
9,4742 
9,4832 
—  0,0090 
V 
Eia  Pb 
66,78 
33,22  1 
10,522 
10,539 
10,519 
10,281 
+  0,238 
YI 
Pb  —  Sb 
90 
10 
10,6349 
10,6355 
10,6182 
+  0,0173 
VII 
Pb  —  Sb 
82 
18 
10,068 
10,086 
10,077 
10,094 
—  0,017 
vin 
Cd  — Zn 
90 
10  j 
8,478 
8.361 
8,420 
8,480 
—  0,060 
IX 
Cd-Zn 
85 
15 
8,3653 
8,3486 
8,357 
8,393 
—  0,036 
X 
Cd  -  Zn 
75 
25  j 
8,2064 
8,2145 
8,2104 
8,2237 
—  0,0133 
Temperatura  di  fasione  delle  leghe. 
«  Prima  di  sottoporre  le  leghe  allo  studio  della  dilatazione,  si  è  deter- 
minata la  loro  temperatm'a  di  fusione,  e  si  è  cercato  di  conoscere  la  maniera 
colla  quale  esse  si  raffreddano. 
«  Le  osservazioni  si  sono  fatte  nel  modo  già  detto  per  le  leghe  di  piombo 
e  stagno  salvo  qualche  modificazione  suggerita  dalla  pratica.  Siccome  parec- 
chie leghe  di  bismuto  aumentano  di  volume  all'atto  della  solidificazione,  sa- 
rebbe stata  certa  la  rottura  del  termometro  se  si  fosse  immerso  senza  prote- 
zione alcuna  nella  massa  metallica.  Per  evitare  tale  inconveniente,  nelle 
attuali  ricerche  il  termometro  è  stato  introdotto  in  una  guaina  formata  da  un 
sottil  tubo  di  rame  di  diametro  poco  superiore  a  quello  del  termometro  ;  la 
intercapedine  fra  il  termometro  ed  il  tubo  si  mantenne  sempre  ripiena  di 
paraffina. 
